para atingirem a umidade de12%. Os corpos de prova foram ensaiados segundo as a norma COPANT 30:1:006 .Atraves do ensaio de flexao estatica foram obtidos o modulo de elasticidade(MOE) e o modulo de ruptura (MOR). Este teste foi realizado em uma maquinauniversal de testes INSTRON, celula de carga 2000Kgf, com vao de 28cm evelocidade de 1,3mm/min. Colorimetria: O ensaio de colorimetria foi realizado obedecendo a metodologia de acordo com osistema CIE L*a*b* . Foram utilizados tres corpos de provas (um de cadaprancha) de cada especie, com as dimensoes 5,5 x 6,5 x 10cm, fazendo-se umavarredura, totalizando cinquenta medidas: vinte e cinco na face tangencial evinte e cinco na face radial, para cada amostra. Para determinacao dosparametros colorimetricos foi utilizado um espectrofotometro DatacolorMicroflash 200d conectado a um microcomputador, com iluminante D65 e angulo de10. Os parametros avaliados foram a claridade (L*) e as coordenadas vermelho(+a*), verde (-a*), amarelo (+b*) e azul (-b*). O valor da saturacao da cor (C)e do angulo de tinta (h*) foram calculados pelas seguintes equacoes: A caracterizacao das cores das madeiras estudadas utilizando os parametros cromaticosfoi designada por meio de uma tabela de cor. As comparacoes foram feitas emdois sentidos de cada amostra (tangencial e radial). Ainda foram feitascomparacoes da cor da madeira com outras especies com dados retirados daliteratura. Os valores obtidos das propriedades fisicas e dos parametroscolorimetricos foram avaliados a partir de calculos estatisticos, analise devariancia, e pelo teste Tukey. Trabalhabilidade: Os testes de trabalhabilidade foram realizados junto a marcenaria da Universidadede Brasilia. As amostras de madeira utilizadas eram provenientes de sobras doscorpos de prova feitos para os testes fisicos e colorimetria. Estas amostrasforam trabalhadas em varios equipamentos (serra circular, desengrosso,desempeno, tupia, furadeira de mesa e manual, lixa fita e manual, formao manuale plaina manual) e receberam material de acabamento (seladora e verniz). Foielaborado um questionario no qual foi aplicado junto aos profissionais daindustria moveleira (marceneiro) para acompanhar o trabalho.Resultados Os valores das propriedades fisicas e mecanicas da madeira de acapu e damelancieira assim como as analises colorimetricas e de trabalhabilidadeencontram-se descritos a seguir. Valores medios das propriedades fisicas e mecanicas da madeira de acapu e damelancieira comparada com outras especies. A madeira de acapu e de melancieira apresentam densidades basicas de 0,770g/cm3 e 0,660 g/cm3, respectivamente. Segundo IBAMA as madeiras queapresentarem densidade basica superior a 0,630 g/cm3 e inferior a 0,720 g/cm3sao consideradas de peso medio. No caso da densidade ser superior a 0,720g/cm3, a madeira e classificada como pesada. Ao se comparar as outras especiesda Tabela 2, verifica-se que a densidade da madeira de acapu e identica a dasucupira. Enquanto que a densidade basica da melancieira e superior as dotauari e do mogno. Na fabricacao de objetos de uso interiores, como moveis, porexemplo, resultara em pecas mais pesadas quando fabricados com madeira macicade acapu. Talvez a fabricacao de moveis, com paineis de madeiras, tendo essamadeira na forma macica, fazendo parte como detalhes, podera ser uma solucao.Por outro lado a madeira de melancieira parece nao trazer problemas quanto aeste quesito, podendo ser usada normalmente como pecas de moveis. A classificacao de madeiras pelo criterio da retratibilidade